( '73 ) 

 nécessaire : ainsi an plus deux parties d'eau pour une partie de chaux ; 

 4" à faire un second lit de chaux en n'ajoutant que la quantité d'eau abso- 

 lument indispensable pour la pénétrer, mais sans la remuer au rabot; 5° à se 

 servir de bon sable lavé et non terreux; et 6° à ne jamais faire que la quan- 

 tité de mortier dont on a besoin pour le travail à exécuter immédiatement, 

 de manière à n'employer, autant qu'il est possible de le faire , que du mor- 

 tier confectionné à l'instant même de s'en servir, autrement du mortier 

 encore chaud et que M. Deny réchauffe même, dit-il, en y ajoutant, sui- 

 vant le besoin, de la clianx et de l'eau dans les proportions convenables, 

 s'il a été obligé de suspendre l'opération. 



« M. Deny de Curis dit que les chaux maigres, et surtout celles qui sbnt 

 éminemment maigres, sont lentes à fondre et à s'éteindre, lorsqu'elles ont 

 plus de vingt jours de calcination; et que les chaux grasses, devenant moins 

 actives en vieillissant, il ne faut pas précipiter dans l'extinction les doses 

 d'eau et de chaux pour obtenir une /ondue aussi parfaite que si la chaux 

 n'avait que quelques jours de calcination. 



» On ne peut douter qu'avec les précautions qu'il recommande et que 

 nous croyons d'ailleurs implicitement comprendreles conditions exigées par 

 M. Vicat (i), quoique cependant M. Deny de Curis n'en parle point, il 

 n'obtienne de bons mortiers pour les constructions à l'abri de la mouillure 

 et des inondations avec toute espèce de pierre calcaire, pourvu qu'elle soit 

 calcinée au degré convenable, puisque, dans l'extinction de la chaux, il doit 

 nécessairement rejeter les incuits qui ne peuvent s'éteindre ; mais nous lui 

 conseillerons encore, avec M. Vicat, de s'abstenir également d'introduire 

 des chaux limites ou de la chaux entièrement décarbonatée dans la fabri- 

 cation de ses mortiers, ceux dans lesquels on les fait entrer s'éventant et 

 se détériorant plus ou moins promptement , suivant le trop grand degré 

 de calcination de la chaux , ou sa trop prompte dessiccation , avant que la 

 chaux ait pu se recarbonater et se repétrifier. 



y> Quant aux échantillons de mortier que M. Deny de Curis a joints à sa 

 lettre et qu'il a fait, dit-il, il y a vingt-neuf ans à Sèvres, avec de la chaux 

 de Champigny en suivant son procédé, ce mortier nous a paru réunir 

 toutes les conditions et qualités d'un bon mortier, fait avec de la chaux 

 grasse bien fondue et des cailloux siliceux, de la meulière et diverses pier- 

 railles grossièrement concassées dans la proportion d'un tiers pour deux tiers 



(0 Séance du 9 novembre i84o. 



C. R., 1841, i«r &m«(re. (T. X1I,K<>3.) " *3 



